100 
Sitzungsberichte 
Kupfer, indem er hinsichtlich der Darstellung des reinen metalli¬ 
schen Mangans und der Manganbronzen auf einen im März 1881 im 
Vereine zur Beförderung des Gewerbefleisses in Berlin gehaltenen 
ausführlichen Vortrag verwies. (Verhandlungen des Vereins zur Be¬ 
förderung des Gewerbefleisses in Preussen, Heft III, Seite 68—82.) 
Die Darstellung des metallischen Mangans erfolgt auf der 
Isabellen-Hütte bei Dillenburg aus möglichst eisenfreien reichen Man¬ 
ganerzen, bestehend aus Pyrolusit und Hausmannit aus der Lahn¬ 
gegend und aus Spanien. Das Metall enthält nach erfolgter Raffi¬ 
nation etwa noch 1— 174 % Eisen, 4—5 % Kohlenstoff und etwas 
Silicium. Der Kohlenstoff bedarf keiner besonderen Abscheidung, 
da sich derselbe bei dem Zusammenschmelzen des Kupfers mit Mangan 
und anderen Metallen verflüchtigt. Das Mangan im fast eisenfreien 
Zustande ist der Oxydation sehr rasch unterworfen und zerfällt nach 
einiger Zeit vollständig zu einem feinen braunen aus Manganoxydul- 
oxyd bestehenden Pulver; um dasselbe daher in seinem metallischen 
Zustande zu conserviren und es weiter benutzen zu können, wird es 
mit Kupfer zu einer sogenannten Legirung von Mangankupfer, be¬ 
stehend aus 30% Mangan und 70% Kupfer verbunden und in diesem 
Zustande als Zusatz zu den Legirungen benutzt, bei welchen es 
seine Wirkung ausüben soll. Diese besteht darin, dass das Mangan 
dem Kupfer und Zinn den Sauerstoff beim Einschmelzen entzieht, 
indem sich dasselbe durch die Verbindung mit den in diesen Me¬ 
tallen enthaltenen Oxyden wieder oxydirt, auf die Oxyde daher eine 
reducirende Wirkung ausübt und durch die in den Tiegeln enthal¬ 
tene Thon- und Kieselerde als Schlacke entfernt wird. Ein Ueber- 
schuss über das zur Absorption der Oxyde dienende Manganquan- 
tum tritt in die Legirung mit ein. 
Die desoxydirende Wirkung des Mangans tritt analog wie 
beim Phosphor rasch ein und bewirkt einen porenfreien Guss der 
Legirungen, welche sich dann durch eine hohe absolute Festigkeit, 
Elasticität und Dehnbarkeit auszeichnen. Der Unterschied in der 
Wirkung zwischen Mangan und Phosphor ist nur der, dass bei dem 
ersteren nur wenig und etwa 1 / 4 —% % in der mit Phosphor be¬ 
handelten Bronze, der sogenannten Phosphorbronze verbleiben, wäh¬ 
rend das letztere bei der gewöhnlichen, aus Kupfer, Zinn und Zink 
zusammengesetzten Manganbronze bis auf 1 % und höher steigt und 
die reinen nur aus Kupfer und Mangan bestehenden Manganbronzen 
selbst bei einem bis zu 15% steigenden Mangangehalte noch sehr 
brauchbare Legirungen abgeben. 
Die ursprüngliche Tendenz, das Mangan mit den bisher ge¬ 
bräuchlichen alten Zinn- und Zinkbronzen zu verbinden, ist zwar von 
Erfolg begleitet gewesen, indem die mit %—1% Mangan verbun¬ 
denen Bronzen eine grössere Festigkeit, Elasticität und Dehnbarkeit 
als solche ohne Mangangehalt besitzen und aus denselben ange- 
